— 38 — 



« Le curve della tìg. 2, mostrano ancora come, qualunque sia l'incru- 

 dimento al cfesce:e di H, l'IT tende al medesimo valore, cui si avvicina 



tanto più lentamente quanto 



ficj. 4 















■ 







■ 



■ 



■ 



1 

 1 











1 



■ 

 ■ 



1 



■ 





m 



■ 





■ 



1 







m 





■ 



■ 



1 



■ 



■ 





■ 



■ 



■ 



i 



■ 



— ^ 









B 



1 



più incrudito è il ferro ('). 

 La cosa è diversa pel M P 

 (fig. 3) ; le varie curve ten- 

 dono pure asintoticamente 

 a una retta parallela all'asse 

 delle H , ma questa retta è 

 differente per i diversi incru- 

 dimenti. Si hanno, per così 

 dire, valori di saturazione di- 

 versi, e minori per i mag- 

 giori incrudimenti. 



« 7. Conclusioni. I prin- 

 cipali risultati ottenuti sono 



i seguenti: 



a) Alla variazione im- 

 mediata nelle proprietà ma- 

 gnetiche dopo l'incrudimento, segue una variazione progressiva, che spe- 

 cialmente per le piccole H, avviene in senso opposto alla prima. 



b) Mentre 1' incrudi- 

 mento fai5empre diminuire 

 la permeabilità massima, i 

 piccoli incrudimenti, spe- 

 cialmente nel ferro ricotto 

 da molto tempo, producono 

 notevolissimi aumenti nella 

 permeabilità iniziale (per 

 piccole forze magnetizzanti). 

 Perchè la permeabilità ini- 

 ziale sia minore di quella 

 del ferro ricotto possono oc- 

 correre incrudimenti che ri- 

 ducono a meno della metà 

 la permeabilità massima. 

 c) Le proprietà ma- 

 gnetiche sono poco sensibili ai primi incrudimenti e agli ultimi (quelli che 

 precedono la rottura); molto agli intermedi. Il valore di saturazione totale 

 è indipendente dall'incrudimento, quello di saturazione permanente dimi- 

 nuisce all'aumentare di esso ». 



(') V. Ewing. 1. c. 



